')I8 (loQuiLiUT. — Coun élémentaire stir la fabrication 



fonte grise et de fonte blanclie. Lorsque la couleur hianclie domine, 

 on dit que la fonte est truitée sur fond blane; quand c'est au con- 

 traire la couleur grise qui l'emporte, la fonte est truitée sur fond 

 gris. Les propriétés de la fonte truitée sont inicrmédiaires entre cel- 

 les des deux sortes de fonte dont elle est composée. Cependant la 

 fonte truitée est généralement plus tenace que la fonte grise. Les 

 fontes passent par des nuances insensibles d'une espèce à l'autre. 



Espèces de fonte blanche. 



11 y a quatre espèces de fonte blanche : 



La fonte blanche lamelleuse, la fonte blanche par surcharge . la 

 fonte blanche par déearburation et enfin la fonte blanchie par la 

 trempe. 



Espèces de fonte grise, 



La fonte grise comprend deux espèces : la fonte noire et la fonte 

 grise proprement dite. La fonte grise elle-même se sous-divise en 

 fontes grises n°M, 2 cl 3 selon la (|uantilé de carbone libre (|u'elle 

 renferme. La fonte n° 1 étant la plus carburée ou graphiteuse et 

 celle n° 3 étant la moins carburée. 



Nous allons examiner succinctement ces diverses espèces. 



Fonte blanche lamelleuse. 



On obtient la fonte blanche lamelleuse dans le haut-fourneau 

 lorsque l'oxide de fer se réduit complètement, que le carbone car- 

 bure le fer en se combinant avec lui, et qu'il ne se produit pas 

 d'autre réaction. Cette fonte a un aspect métallique très-prononcé, 

 une couleur argentine, un éclat très-vif j sa cassure est lamelleuse 

 et rayonnée ou esquilleuse tout en même temps. La fonte blanche 

 lamelleupe contient autant de carbone que la fonte grise, mais di- 

 verses causes contribuent à la combinaison de tout le carbone: 

 l'allure et la température du haut-fourneau; les proportions, la 

 quantité et les qualités des matières qui entrent dans les charges, 

 la quantité d'air introduite, etc. Certaines substances ont la propriété 

 de dissoudre le carbone et de le retenir à l'état de combinaison avec 

 le fer : le manganèse possède cette propriété à un très-haut degré. 



La fonte blanche lamelleuse est plus fusible que la fonte grise, 

 mais elle reste toujours à l'état de fusion pàieuse : elle se fige ex- 

 Irêmcment vite, elle montre en coulant une couleur blanche et lance 

 des étincelles. 



